Wirkung von Radiumstrahlen auf Mineralfarben. 1291 



der Farbe. Ultraviolette Strahlen bringen nach wenigen Stunden 

 die ursprüngliche Farbe wieder. Ähnliches ist ja auch bei 

 gelbem und bei grünem Flußspat beobachtet worden. 



Im ganzen läßt sich sagen, daß fast alle durch Radium 

 veränderten Flußspäte nach 8 bis 14 Tagen, trotzdem sie in 

 einer verschlossenen Lade aufbewahrt waren, kleine, oft auch 

 größere Veränderungen ihrer Farbe zeigten, wobei blauer und 

 blaugrüner Flußspat blässer werden. Da ein Einfluß des Lichtes 

 ausgeschlossen war, so ist eher ein chemischer Prozeß, der dem 

 durch Radium entgegengesetzt ist, zu vermuten und ist es 

 einigermaßen wahrscheinlich, daß dieser in einer Oxydation 

 besteht. Flußspat ist übrigens nicht das einzige derartige 

 Mineral, auch Topas, mit Radium bestrahlt, hatte nach 14 Tagen 

 seine Farbe unter denselben Umständen verändert, auch 

 Manganoxydboraxglas war etwas heller geworden. 



Labilität der in Gläsern durch Radium erzeugten Farben bei 

 Temperaturerhöhung. 



In einigen Fällen, aber nicht in allen, schwinden die durch 

 Radium verursachten Farben schon bei der sehr niederen Tem- 

 peratur von 88°. Insbesondere scheinen die Gläser bereits bei 

 geringer Temperaturerhöhung ihre durch Radium erhaltenen 

 Farben zu verändern. 



Ein Glas, welches durch 3 Monate der Einwirkung von 

 1 g Radiumchlorid ausgesetzt war, hatte eine gelbbraune Farbe 

 angenommen, 34"'; bereits nach zweistündigem Erwärmen war 

 es blässer geworden, und zwar bei der geringen Temperatur 

 von 88°, und war mehr hellgelb. Bei 180 bis 200° erwärmt, wurde 

 dieses Glas ganz farblos, und zwar bereits nach zirka 20 Minuten. 



Dagegen war ein zweites Glas viel widerstandsfähiger, es 

 war, mit Sauerstoff gefüllt, 1 g Radiumchlorid durch 23 Tage 

 ausgesetzt gewesen und hatte eine Amethystfarbe erhalten; 

 es blieb bis 180° unverändert.^ 



Chromoxydboraxglas wurde durch Radium von ursprüng- 

 lich grün, 12'" bis 13'", zu braun, 35'", verändert; nach 8 Stunden 

 bei 89° erwärmt, zeigte es sich blässer und etwas mehr grün- 

 lichgrau bis orangegrau, 7" bis 34'^". 



1 Leider war die Zusammensetzung dieses Glases nicht bekannt. 



